— 291 — 



2X3X6. Anche i cristalli misti (Mg , Zn) SO4 -(- 7 aq come i cristalli puri 

 Mq SO4 + 7 aq e Zn SO4 -\-7 &q si trovano nel fondo del cristallizzatore 

 appoggiati con una delle facce del prisma {llOj. Da tre cristalli si sono 

 avute le seguenti medie: 



110:110 = 89M5'i , 

 101:101 = 59.57 , 

 111:001 = 38.55 , 



che sono contenute nei limiti corrispondenti a Mg SO4 -f- 7 aq e ZnSO^ + ^aq, 

 salvo piccolissime difierenze, come del resto era da prevedersi. 



I cristalli misti qui considerati non sono però così semplici, come ab- 

 biamo testé riferito. Le facce della zona verticale, ovvero quelle terminali 

 0 infine le une e altre sono accompagnate da facce vicinali, ciò che non si 

 osserva nei cristalli puri. Ecco in uno di essi 'gli angoli di posizione della 

 zona verticale : 



(100) 0°. 0 



(LIO) + 44.25 



(010) + 89.50 



(110) + 135.21 



+(178.17 



In un secondo di essi gli angoli di posizione fanno rilevare le facce 

 vicinali nelle terminazioni, come segue: 









Q 







Q 



(100) 





0 ! 



0. 0 . . 



0 1 



. 90. 0 



(!00) 



0. 0 . . 



0 1 



. 90. 0 



(111) 



+ 



44.33 . . 



. 39.07 



(111) 



— 44.18 . . 



. 38.56 



(Oli) 



+ 



90.41 . . 



. 29.47 



(111) 



( 186.11 

 ""(135.21 * ■ 



. 38.22 



(111) 





^ 136.09 

 / 137.00 ■ ■ 



S 37.46 

 ■ NO. 03 



(lOl) 



— 179.36 . . 



( 29.55 

 ' J 29.35 



I cristalli misti (Mg, Zn) SO4 + 7 aq qui individuati furono collocati in 

 ambiente secco, così mantenuto con H2SO4 concentrato, col progetto di deter- 

 minare il tempo della loro conservazione 0 rispettivamente alterazione. 



Si sono fatte due esperienze in condizioni eguali di ambiente, di su- 

 perficie e di peso, prendendo 1 g. di sostanza. I cristalli scelti erano traspa- 



(100) 

 (110) 

 (010) 

 (110) 



(100) 



O I 



0. 0 

 ( 44.33 

 ( 44.22 

 90.10 

 { 135.14 

 / 134.42 

 ( 180.12 

 I 181.43 



